EiNFLUSS DER WaRME AUF DIE El A STI CIT AT. 



(75) 47 1 



Derselbe Platinastab wurde, nachdem er stark ausgegliiht wordeu war, zwischen zwei 

 Cyliudern von polirtem Stabl durchgelassen, so dass er mit einem Maie um '/^ dïmner und ura 

 '/g langer wurde; die Breite des Stabes batte nur sebr wenig, kaum um Linie zugenommen; 

 er batte vor dem Walzen eine Totallange von 55,8 gebabt; nach dem Walzen war er 71,8 

 lang; er war vor dem Walzen 0,193 dick gewesen: nach dem Walzen halte er eine Dicke von 

 0,140. Um erfahren zu kounen, ob der Eiofluss der Erwârnmng eine Aenderung in der Lange 

 des Stabes hervorbringt, wurden zwei feine Querstricbe auf demselben gezogen, deren Entfer- 

 nung — 50,665 war. 



Am untern Ende feslgeklemmt, gab der Stab folgende Scbwingungsdauer : 



a. Ohne Gewicht am freien obern Ende : 



Elon- 

 gation. 



Durchgânge. 



Elon- 

 gation. 



Durchgânge 



35,0 



(0) 35' 3;'0 



2,8 



(500) 49' 1 8;'5 



17,0 



(100) 37 54,5 



1,8 



(600) 52 9,0 



10,0 



(200) 40 45,5 



1,2 



(700) 55 0,0 



6,0 



(300) 43 36,5 



0,8 



(800) 57 50,5 



4,0 



(400) 46 27,5 







800 Oscil. in 22' 47;'5 

 1 Oscil. = i;'7094. 

 b. Mit dem Gewicht JW 1 am freien obern Ende : 



27,0 

 9,0 

 4,0 



(0) 26'13;'5 

 (50) 29 28,5 

 100) 32 43,0 



2,0 

 1,0 



(150) 35'57;'0 

 (200) 39 10,5 



200 Oscil. in 12' 57;'0 

 1 Oscil. = 3;'8850. 



Nun wurde der Stab wieder mit einer Berzelius'scbeo Spirituslampe , mit Schornstein, 

 durchgewârmt, indera die Lampe bei horizontaler Lage der Stange vora gekleramten bis zum 

 freien Ende nach und nach weiter geschoben wurde; dabei kara es nirgends bis zura Gluhen. 



Nach dem voUigen Erkalten wieder senkrecht gestellt, mit dem gekleramten Ende nach 

 unten, gab er folgende Resultate : 



a. Ohne Gewicht : 



